SÉANCE DU II AVRIL igiO. 921 



AlAz dont le rapport aluminium à azote est de 1,92. Le rapport est, pour 

 l'azoture nouveau obtenu, de 2,i4- 



Cet azoture inférieur qui, à mon avis, n'est pas un corps défini, lorsqu'on 

 le chauffe à l'air, se transforme en oxyde. Le déplacement d'azote com- 

 mence à 800°; il augmente avec la température. A 1100°, le déplacement 

 est proportionnel à la durée du chauffage, 



Durée du chauffage. Azote déplacé. 

 10 minutes 16, 5 



1 heure 58,8 



2 heures 100,0 



Le produit obtenu, après départ complet de l'azote, renferme moins 

 d'oxygène que ne l'exige la formule de l'alumine APO^. C'est un produit 

 blanc, inerte, ayant l'aspect de l'alumine calcinée (' ). 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la cémentation des aciers au silicium. Note de 

 M. L. Grenet, présentée par M. H. Le Chatelier. 



Le silicium, comme on le sait, favorise dans les fontes la séparation du 

 carbone à l'état de graphite et s'oppose à la cémentation des aciers. Nous 

 avons cru intéressant de reprendre l'étude de la cémentation des aciers au 

 silicium en variant la nature des céments employés. Nous avons procédé par 

 comparaison entre un acier au silicium à 3 pour 100 de ce corps et un acier 

 doux de cémentation ordinaire. Les compositions de ces aciers étaient les 

 suivantes : 



Carbone. Silicium. Manganèse. Phosphore. Soufre. 



Acier de cémeiilalioii . 0,09 0,11 o,'i-'J o,oi5 Traces 



Acier au silicium o,o.5 3, 20 0,19 o,o3o 0,020 



La cémentation a été effectuée entre qSo" et 1000° dans les trois céments 

 suivants : 



A. Charbon de bois de chêne préalablement calciné. — Durée de cémentation, 

 12 heures. Les échantillons étaient placés dans un tube d'acier fermé aux deux extré- 

 mités par des tampons d'argile. 



B. Charbon de bois de chêne non calciné. — Mêmes conditions que pour l'expérience 

 précédente. 



(' ) Il eût été trop long d'indiquer dans celte Note les détails des analyses. On les 

 trouvera dans le Mémoire en préparation. 



